126 M.-N. KI. 
ME VOGT. 
folglich mit der Individualisation von Åkermanit an. Bei sehr starker 
Vergrösserung beobachtet man ferner, dass die Augitkrystalle håufig ein 
ganz wenig in die Åkermanitkrystalle hinein ragen (siehe Fig. ı5b), 
Fig. 15b. Den die Krystallisation von Augit fing 
an, nachdem der Akermanit schon zu 
einem wesentlichen Teil ausgeschieden 
war; nach dem Beginn der Augit- 
bildung wurde aber die Individualisation 
des Äkermanits fortgesetzt. 
Ein besonderes Interesse knüpft 
sich an No. 70,1 Fig. 16, wo wir einem 
ähnlichen zonalen Aufbau des Melilith- 
minerals wie an Fig. 14 begegnen. — 
Der Kern der Krystalle besteht aus 
Äkermanit (opt. positiv); dann folgt ein ganz schmaler optisch isotroper 
Dieselbe Schlacke wie Fig. ı5a, nur 
bei stärkerer Vergrösserung gezeichnet. 
Saum und zum Schluss eine Hülle von Melilith (opt. negativ; mit den 
bekannten himmelblauen Interferenzfarben). — In Fig. 14 ist Olivin, hier 
(Fig. 16) dagegen Augit spåter als der Åkermanit-Kern auskrystallisiert, 
und zwar ragen hier die stabförmigen Augitkrystalle gerade bis zu der 
ganz schmalen, optisch isotropen Grenzzone zwischen dem opt. posi- 
tiven Åkermanit-Kern und der opt. negativen Melilith-Hülle hinein. 
Fig. 16. 
Zuerst ist also hier Âkermanit aus- 
geschieden worden; dann fing die Aus- 
sonderung von Augit an, und gleich- 
zeitig wuchsen die tetragonalen Krystalle 
weiter durch Ablagerung von immer 
basischeren Melilithgliedern. 
Åkermanit 
C. Akermanit und Augit ziemlich 
Zonaler Aufbau von Åkermanit (zuerst) 
und Melilith (zum Schluss); Krystalli- 
sation des Augits nach der Bildung des 
Åkermanits, und gleichzeitig mit der- 
jenigen des Meliliths. — An der Grenze 
zwischen dem opt. positiven Åkermanit 
genau gleichzeilig auskrystallisiert. 
die 
gerade an der Individualisationsgrenze 
In mehreren Schmelzmassen, 
(oder dem eutektischen Punkte) zwischen 
Äkermanit und Augit liegen, begegnen 
wir einer gleichzeitigen Krystallisation 
beider Mineralien. 
(dunkel punktiert) und dem opt. nega- 
tiven Melilith (licht punktiert) ist ein 
ganz schmaler opt. isotroper Saum, 
Hochofenschlacke von Forsbacka 
Eisenwerk, No. 70. 
1 Siehe ausführliche Beschreibung in »Mineralbild, in Schmelzmassena, S, 123 —125 und 
Tafel I, Fig, 10 a, b, c. 
